— 109 - 



obtenu était donc du gallium encore souillé par 

 une petite proportion de zinc (1). 



Un second échantillon de gallium , préparé dans 

 les mêmes conditions expérimentales que ci-dessus, 

 fut présenté à l'Académie des Sciences le 6 dé- 

 cembre 1875 ; il pesait 3f"a,4 et s'était déposé en 

 cinq heures quarante minutes contre une surface 

 de 123 à 124 millimètres carrés ; l'électrode posi- 

 tive avait 877 millimètres carrés ; le courant 

 voltaïque était fourni par dix couples au bichromate 

 (zincs 17'^ X lO'^) réunis en tension. 

 - Ces deux échantillons de gallium offraient bien 

 l'ensemble des propriétés chimiques du gallium 

 pur, telles qu'elles sont décrites plus loin , mais 

 l'aspect physique était tout autre : ils se présen- 

 taient sous la forme d'une couche solide , adhérant 

 au platine, se polissant mal par frottement avec un 

 brunissoir d'agate et mieux par forte compression 



dans celui de la matière qui avait servi pour cette préparation. 

 Cela se conçoit, puisque les solutions ammoniacales de zinc sont 

 très-aisément réduites par le courant voltaïque. Le zinc devait 

 donc s'accumuler dans le premier métal déposé, qui est préci- 

 sément celui que l'on recueillit. L'oxyde de gallium resté dans 

 la solution, ou précipité à l'état insoluble pendant l'opéi'ation, 

 avait été en partie privé de zinc par l'électrolyse elle-même. 



(1) La réaction spectrale du chlorure.de fer n'étant pas très- 

 sensible, il se pourrait qu'une certaine quantité de fer eût été 

 contenue dans le; premiers échantillons de gallium. 



